STANCE DU 26 OCTOBRE 1920. 790" 



reunir avec assez de vraisemblance, par un trait pointille, la partie basse 

 des courbes avec les portions correspondantes des courbes des points Ar 3 , 

 dans leur parcours superieur aux courbes Ar, pour des aciers de me me 

 carburation. 



II resulte de ce diagramme que les points bas que nous avions denommes 

 points B, et qui sont la caracteristique des aciers martensitiques, ne seraient 

 autres que des points Ar 3 abaisses (par suite de Introduction de consti- 

 tuants divers : carbone, nickel, manganese, etc.) au-dessous du point Ar, 

 correspondant. 



Comment expliquer ce deplacement? 



Rappelons tout d'abord que Ar, correspond a la transformation allotro- 

 pique du fer, landis que Ar, est la limite au-dessous de laquelle, dans les 

 cas normaux (nous n'osons pas parler ici d'equilibre), le carbure n'est plus 

 soluble dans la ferrite. 



En ajoutant au fer du manganese ou du nickel, on abaisse progressi- 

 vement la temperature de la transformation allotropique (voir la courbe 

 correspondant aux alliages sans carbone). Le carbone (au moins jus- 

 qu'a 0,6 pour 100 dans les aciers au manganese) abaisse encore d'autant 

 plus ce point que sa teneur est plus forte. 



Quant a la temperature normale de precipitation du carbure, decelee 

 par Ar,, elle s'abaisse aussi, mais beaucoup plus lentement en fonction de 

 la teneur en manganese. Get abaissement est du reste d'autant plus faible 

 que la teneur en carbone est plus elevee. C'est ainsi qu'un acier sou mis au 

 refroidissement peut etre appele a franchir la zone critique de precipitation 

 du carbure, avant celle de la transformation allotropique du fer. Plusieurs 

 cas peuveni alors se produire : 



i° Si rien ne s'oppose a cette precipitation, elle s'efTectue a la tempera- 

 ture prevue et peut meme entrainer la transformation allotropique du fer, 

 par suite de hi modification (/u elle inlrodiiit dans la composition du milieu . 



2 Par suite des resistances passives, la precipitation du carbure peut 

 etre incomplete au point Ar,. Si la temperature normale de production 

 du point Ar 3 est au-dessous de celle de Ar, , la transformation allotropique 

 du fer ne s.'effectuera que tres parliellement en ce point. Elle s'achevera 

 alors au point Ar 3 abaisse, sans entrainer pour cela la precipitation du 

 carbure qui reste en solution. 



On a ainsi le dedoublement des points critiques. 



3° Les resistances passives empechent totalement la precipitation du 



G. R., i 9 ao, a* Semes/re. (T. 171, N» 17.) 60 



